Dissoziation der Silikatschmelzen. 
1303 
die Kurve zeigt eine scharfe Richtungsveränderung, hier ist 
also wohl die lonenbeweglichkeit maßgebend, im 
kristallinen Zustande sind die Ionen weit weniger 
beweglich als im amorphen oder ihre Wanderungs- 
geschwindigkeit ist unendlich klein; im Kristall 
können die Tonen nicht so wandern wie im amorphen 
Zustande. 
In Bezug auf die Leitfähigkeit existiert bei höheren Tem- 
peraturen zwischen dem isotrop-flüssigen und dem isotrop- 
festen Zustande nur ein geringer Unterschied, der sich erst bei 
niedrigerer Temperatur stärker vergrößert. 
Ganz anders ist aber die Leitfähigkeit, wenn man den 
isotrop-festen Zustand bei gleicher Temperatur mit dem aniso- 
trop-festen vergleicht, nur bei niedrigeren Temperaturen dürfte 
sie nahezu gleich, nämlich nahezu 0 sein, obgleich die Unter- 
suchungen hierüber noch nicht abgeschlossen sind. 
Bei einigermaßen höheren Temperaturen ist der Unter- 
schied ein sehr großer. 
Aus dem Vergleiche der Leitfähigkeit der Schmelzen und 
der Gläser geht z. B. bei Orthoklas mit Sicherheit hervor, daß 
Gläser sich wie Flüssigkeiten verhalten, bei höherer Temperatur 
ist die Beweglichkeit der Ionen in dem erstarrten Glas noch 
unter dem Schmelzpunkt dieselbe wie in der flüssigen Schmelze, 
die Viskosität hat hier keinen Einfluß, da eine Polymerisation 
beim Übergange vom flüssigen Zustand in den amorphen 
starren nicht stattfindet, so sehen wir gar keinen Unterschied 
zwischen Schmelze und Glas. Dieser tritt erst bei niederen 
Temperaturen zum Vorschein, aber ohne daß die Leitfähigkeits- 
Temperaturkurve einen Knick zeigen würde. 
Poincarre fand auch Beziehungen zwischen Dichte und 
Leitvermögen der Stoffe. Wenn a den Temperaturkoeffizienten 
und d die Dichte im geschmolzenen Zustande bedeutet, so ist 
nach dem genannten Autor das Produkt a.d konstant. 
Beziehungen zwischen dem Koeffizienten der inneren Reibung 
und dem Leitvermögen geschmolzener Salze. 
Foussereau hatte bei einer Reihe von Nitraten, bei Zink- 
chlorid und Kaliumnitrat das Leitvermögen und die innere 
85* 
